702 
ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
con la materia grasienta y el agua se lleva el ul¬ 
tramar. 
Se maja groseramente la lazulita en un morte¬ 
ro de hierro, se quitan con unas tenacillas las 
partes casi descoloridas (mas adelante se pulve¬ 
rizan y dan una especio do ultramar inferior). 
Las partes que restan se calientan en un crisol 
hasta que se enrojezcan, y se apagan en agua 
fria. Esta operación se repite hasta tanto que 
la piedra se pueda reducir con facilidad á polvo 
impalpable, que luego se tamiza. 
Es importante hacer una división muy fina, la 
que puede conseguirse desde luego por pulveri¬ 
zación y moliendo el polvo en seguida sobre una 
piedra ó en un molinito. Alcxius Pcdo-Monta- 
nus prescribía apagar la piedra en alcohol, y 
Kunknel en vinagro. Este último modo de ex¬ 
tinción seria muy perjudicial, porque el vinagre 
altera el color, y separa el álcali de la materia; 
sin embargo, se dice que algunos fabricantes usan 
este método. Ciertos autores italianos prescri¬ 
ben echar la piedra enteramente roja en aceito 
de linaza; es probable que esto seria dañoso. 
Combinación con la mezcla grasicnta. 
Se deslie en caliente el polvo fino en una ma¬ 
teria untuosa que conserve bastante consistencia 
para extenderse con facilidad en agua fria, y mu¬ 
cho mas en agua tibia. So pueden tomar sobre 
cien partes de polvo de lazulita, cuarenta de re¬ 
sina de pino, veinte de cera blanca, veinticinco 
de aceito de linaza y quince de pez de Borgoña, 
ó bien nueve partes de pez de Borgoña, seis do 
resina blanca, seis de trementina, dos de cera 
blanca y veinte de aceite de linaza. 
i 
Lavo. do. 
Se amasa la parte con agua fria, 1 primeramen- ! 
te con el majadero y luego con la mano, 2 para 
facilitar de esto modo la separación del ultra¬ 
mar 3 Cuando la separación no se verifica con 
facilidad, puede recurrirse á la agua tibia, y aun 
también á la caliente. Cuando esta se halla su¬ 
ficientemente cargada de materia colorante, se 
rauda, y se continúa la operación hasta que el 
agua no salga colorada. Los productos de loa 
diferentes lavados se dejan separados, porque el 
ultramar que se obtiene de los primeros es mas 
hermoso. 
1 Algunos dejan la pasta en agua cotoroe dias, porque 
entonces dicen que la ganga está mas combinada y el ul¬ 
tramar so separa mas fácilmente. 
2 Las manos deben estar untadas con aceite de linaza. 
•l Se puede también dejar caer sobre la pasta un chor- 
‘ ’ lle a 8 ua cflllent e mientras se amasa. El agua arras- 
1 a e °UBÍgo el nltramar. 
Purificación. 
Cuando se ha posado el ultramar, so purifica 
por el lavado, y luego haciéndolo rojear, ó me¬ 
jor aun lavándolo con alcohol para quitar las ma¬ 
terias resinosas que aun retiene. El tratamiento 
con una disolución de potasa produce el mismo 
efecto, y algunos fabricantes, para facilitar la 
acción do la potasa, deslíen el ultramar con cla¬ 
ra de huevo. Es también bueno añadir jabón á la 
; disolución de potasa. 
Cenizas de ultramar. 
La mezcla resinosa que no colora el agua, se 
funde con aceite do lino y so amasa do nuevo 
con agua en la que se haya disuelto un poco de 
sosa ó de potasa: por este medio se obtiene un 
polvo de un gris-azul conocido en el comercio 
bajo el nombre de cenizas de ultramar. 
Algunos fabricantes prescriben tomar igual¬ 
mente en la primera operación el agua alcalina. 
Sin embargo, no es esto lo mejor cuando so quie¬ 
ro extraer el ultramar mas fino. Se puede tam¬ 
bién obtener la ceniza de ultramar fundiendo la 
pasta en cuatro veces de su peso de aceito de li¬ 
naza y poniondo la mezcla en un vaso oblongo, 
en dondo se le mantiene líquido con un baño- 
maría; el ultramar se posa. Se quita el líquido 
quo sobrenada, so añado aceito para separar el 
resto de la resina, y por fin se hace hervir en agua 
para separar el aceite. 
Producto. 
No se puede determinar la cantidad do ultra¬ 
mar que resulta de cien partes do lazulita, por¬ 
que depende de la calidad de la piedra y de la 
del ultramar que se separa. Según indican al¬ 
gunos, parece que oien partes de lazulita dan de 
dos á diez partes de ultramar. 
Ultramar artificial. 
En 1827, Mr. Guimet, ingeniero de puentes 
T calzadas, obtuvo un ultramar artificial que so 
ja empleado con grande satisfacción de los mas 
listinguidos pintores. Se ha reconocido superior, 
il que se vende basta 110 francos la onza, y no 
tostante, Mr. Guimet da el suyo á 25. Ha be- 
too un misterio de su método, y sin embargo, la 
Sociedad de fomento ha tenido á bien ndjudicar- 
o el premio de 6.000 francos que había pro- 
)U Pero M Gmelin de Tubingen ha manifiésta¬ 
lo un método que es el que vamos á desoribn-. 
Se nrenara hidrato de sílice y do alumina, el 
jrimero fundiendo cuarzo bien P« lve « í8do » dÍB 0 ®“ 
¡uatro veces mas de carbonato de po . itándola 
úendo la masa fundida en agua y P^ P 1 ^ ola 
ion ácido muriático; el segundo precipitando una 
